466 BULL. SOC. SC. N AT. OUEST. — 2 e SÉR., T. I 



nécessaire pour certaines opérations d'affinage de la fonte ; 

 dans cette formation, le fer est remplacé par la chaux et la 

 magnésie. La scorie, qui est très poreuse, est uniquement 

 constituée par du péridot cristallin gris clair ayant retenu 

 dans sa masse de nombreux fragments de dolomie que la 

 cuisson a fait passer à l'état de chaux vive ; cette chaux s'est 

 alors hydratée au contact de l'air et a fait éclater la scorie en 

 une multitude de fragments plus ou moins gros. 



Les cristaux de péridot sont nombreux et occupent les 

 vides de la scorie ; ils sont rarement isolés, le plus souvent 

 ils sont réunis par petits faisceaux; leur plus grande longueur 

 est de 8 à 10 mm ; la couleur est gris clair; ces cristaux sont 

 aciculaires, incolores, le plus souvent ils sont translucides ; 

 traité par l'acide chlorhydrique, le minéral est promptement 

 attaqué avec formation immédiate de silice gélatineuse ; la 

 liqueur est jaune ; l'acide sulfurique donne un léger précipité 

 cristallin de sulfate de chaux; la solution produit, avec le 

 chlorure d'ammonium, l'ammoniaque et le sel de phosphore, 

 un précipité abondant, cristallin, de phosphate ammoniaco- 

 magnésien ; au chalumeau, le minéral fond sur les bords en 

 globules vitreux, transparents ; il donne avec le borax, dans 

 les deux flammes une perle transparente, jaune d'or à chaud, 

 incolore à froid. 



Ce péridot paraît donc bien être constitué par le silice, la 

 chaux et la magnésie avec de petites quantités d'oxyde 

 ferreux ; la magnésie paraît être en plus grandes proportions 

 que la chaux. 



On rencontre ce péridot dans les fours à acier de la Basse- 

 Indre, près Nantes. 



M. Davy, ingénieur des Mines, m'a remis un échantillon 

 de péridot calcaro-magnésien provenant des fournaux à 

 chaux hydraulique de Campbon (Loire-Inférieure). Ce péridot 

 est identique, comme aspect, à celui des fours à acier de la 

 Basse-Indre; la teinte est cependant plus pâle, les proportions 

 de chaux sont plus élevées que celles de la magnésie et 

 l'oxyde ferreux en très petite quantité ; tous les autres carac- 

 tères sont décrits dans l'espèce précédente. 



